154 Q? K. v. Hauer und C. John. f[4"] 



55. Braunstein, Graphit und Braunkohlen, von Herrn 

 C. Grünwald in Wien. 



I. Braunstein. Dieser enthielt 78"6 Proc. Süperoxyd. 



II. Graphit. 2. Marien-Zeche, 3. raffinirte Waare gemengt, Franz 

 Josef- und Marien - Zeche , 4. Marien - Zeche , 5. Franz Josef - Zeche, 

 6. Marien-Zeche, 7. Graphit für Eisengüsse. 



II. III. IV. v. VI. VII. 



Asche • • -67 73*£ 65-6 79-2 712 69 6 



Kohlenstoff • 33*0 26'6 34-4 208 2SS 30-4 



III. Braunkohlen. 



Wasser in 100 Theilen • 8-7 

 Asche „ „ „ • 6-0 



Wärme-Einheiten .... 4271 

 Aequivalent u. s. w. • • 12-2 



56. Braunstein aus Oberösterreich , eingesendet von Herrn 

 Anton Max Nappey. 



Dieser enthält nur 332 Proc. Mangansuperoxyd, sonst vorwiegend 

 Eisenoxyd. 



57. Kohlen aus dem Krakauer Gebiete, übersendet von Herrn 

 Johann Götz in Okocim. n. I. 



Wasser in 100 Theilen 8'9 15*9 



Asche „ „ „ 40*4 4*1 



Wärme-Einheiten • • • 2215 4113 



Aequivalent u. s. w. • • 23 - 7 12*7 

 Das Muster II war stark mit Quarzsand und Erde gemengt. 



Backend war keines dieser Muster. Die Kohle ist daher weder zur 



Gas- noch zur Cokes-Erzeugung verwendbar. 



58. Bleiglanz von St. Urban in Steiermark, Freischurf Nr. 5390, 

 übergeben von Herrn Ignaz Tschetsch in Wien. 



Die eingesendete Probe enthielt 40*2 Proc. Blei und dieses enthielt 

 etwas über 1 Loth Silber per Centner. 



59. Hydraulischer Kalk von Lengfeld bei Salzburg, übergeben 

 von Herrn Alois Anderl in Wien. 



Die Probe enthielt in füO Theilen: 



25'4 Kieselsauren Thon (Unlöslich), 



3 - 4 Thonerde und Eisenoxyd (Löslich), 

 55*2 Kohlensauren Kalk, 

 15*1 j, Magnesia. 



w\ 

 Unter Wasser erhärtet dieser Kalk im gebrannten Zustande binnen 

 24 Stunden sehr vorzüglich. 



60. Kohlen, eingesendet vom k. k. Artillerie-Zeugs-Depot 

 in Wien. 



Die Kohlenmuster aus Polnisch - Ostrau aus den Gruben von 

 Zwierzina gehörten zu den besten Sorten des mähr.-schles. Steinkohlen- 



